advertisement

Characterisation of Ductile Tearing Resistance by the Energy Dissipation Rate: Effects of Material, Specimen Shape and Size Autoren: P. Anuschewski, W. Brocks, D. Hellmann GKSS 2002/xx -2- Abstract The J integral, which is widely used in elastic-plastic fracture mechanics, is not the true driving force any more if the crack is propagating. This leads to some inconsistencies when ductile tearing resistance is characterised in terms of J, especially for large crack extensions. Instead, TURNER has proposed the energy dissipation rate as a physically more meaningful quantity. His concept is discussed and more evidence is given, which will provide a better understanding of ductile tearing. It is shown how this quantity can be re-evaluated from experimental JR-cuvves of bend and tensile specimens. The energy dissipation rate is decreasing with crack extension in gross plasticity and approaches a stationary state. The analysis of numerous experimental data revealed, that the R(∆a)-curves can be described by an exponential function with three parameters, namely the initial value, R0 = R(∆a=0), the final stationary value, R∞, and a "length of decay", 1/λ, from the initial to the stationary value. The shapes of the cumulative JR-curves can be derived for different specimen geometries by integration. The three parameters, R0, R∞, λ, together with an integration constant, the initiation value, Ji, characterise ductile fracture resistance both quantitatively and physically interpretable, and hence constraint effects on Rcurves can be quantified in terms of these parameters. Geometry functions derived from plastic limit load expressions are defined for normalisation of R(∆a)-curves, which cover some of the geometry effects. The concept of the dissipation rate does not give a final answer to the problem of geometry dependence of R-curves, but it provides some approaches to a better physical understanding, what JR-curves actually are, how they can be characterised and parametrised, which are the reasons for "geometry effects" and how the latter can be quantified under certain conditions. Acknowledgement The authors gratefully acknowlegde financial support for the analysis and intepretation of Rcurve data by the Deutsche Forschungsgemeinschaft under contract number Br 521/7-1. -3- Zusammenfassung Das in der elastisch-plastischen Bruchmechanik verwendete J-Integral stellt nicht mehr die risstreibende Kraft dar, sobald der Riss wächst. Dies führt zu einigen Widersprüchen, wenn der duktile Risswiderstand mit Hilfe von J beschrieben wird, und zwar insbesondere bei großem Risswachstum. Stattdessen hat Turner die Energiedissipationsrate als physikalisch bedeutsame Größe vorgeschlagen. Sein Konzept wird im vorliegenden Bericht diskutiert und untermauert, um damit zu einem besseren Verständnis duktiler Rissausbreitung zu kommen. Es wird gezeigt, wie diese Größe aus experimentell ermittelten JR-Kuvven rückgerechnet werden kann. Die Energiedissipationsrate nimmt bei starker Plastizierung mit wachsendem Riss ab und nähert sich einem stationären Wert. Die Analyse zahlreicher experimenteller Daten hat gezeigt, dass die R(∆a)-Kurven durch eine Exponential-Funktion mit drei Parametern beschreiben werden kann, nämlich dem Anfangswert R0, dem stationären Endwert R∞ und einer Abklinglänge 1/λ. Die Formen der kumulativen JR-Kurven für unterschiedliche Probenformen können durch Integration bestimmt werden. Die drei Parameter R0, R∞ und λ beschreiben zusammen mit dem Rissinitiierungswert Ji als Integrationskonstante das duktile Risswiderstandsverhalten sowohl quantitativ als auch physikalisch interpretierbar. Deshalb können "Constraint"-Effekte auf das Risswiderstandsverhalten mit Hilfe dieser Parameter quantifiziert werden. Aus Grenzlastformeln hergeleitete Geometriefunktionen werden zur Normierung von R(∆a)-Kurven benutzt, wodurch einige der Geometrieeffekte erfasst werden können. Das Konzept der Dissipationsrate gibt keine endgültige Antwort auf Probleme der Geometrieabhängigkeit von R-Kurven, aber es stellt einige Ansätze für ein besseres physikalisches Verständnis zur Verfügung, was JR-Kuvven tatsächlich sind, wie sie beschrieben und parametrisiert werden können, was die Ursachen von "GeometrieEffekten" sind, und wie letztere unter bestimmten Bedingungen quantifiziert werden können. -4- Contents 0. Nomenclature 5 1. Introduction 7 2. Evaluation and analysis of data 9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Determination from experimental R-curve testing Numerical calculation Fitting of R(∆a)-curves Normalisation of R(∆a)-curves Integration of R(∆a)-curves Prediction of JR-curves 9 10 13 16 20 23 3. Experimental results 24 3.1 3.2 3.3 Data base Effect of specimen geometry Prediction of JR-curves 24 39 49 4. Summary and outlook 54 5. References 56 Appendices A1. Re-evaluation of R(∆a) curves from JR-curves 61 A1.1. A1.2. Bend type specimens, C(T) and SE(B) Tensile-type specimens, M(T) and DE(T) 61 62 A2. Numerical differentiation and curve fitting 63 A3. Integration of R(∆a) curves 64 -5- 0. Nomenclature a a0 actual crack length for C(T) and SE(B), half of actual crack length for M(T) initial crack length for C(T) and SE(B), half of initial crack length for M(T) A B Bn actual crack surface, A = B a for specimens of constant thickness, B, and straight crack front specimen thickness net thickness of side-grooved specimens E YOUNG's modulus E' F FY F0 fY E / (1- v2) for plane strain load, force plastic limit load (yield load) net section yield load normalised plastic limit load, constraint factor, limit load factor J Jel Ji Jpl J integral elastic part of J integral value of J integral at physical crack initiation, J(∆a = 0) plastic part of J integral JR R Rref R0 R∞ R crack extension resistance measured as J integral in dependence on crack extension dissipation rate [TUR 90] reference dissipation rate value of dissipation rate at physical crack initiation R(∆a = 0) stationary limit of dissipation rate, crack propagation energy [KLE86] normalised dissipation rate ReL Rm R p0.2 lower yield strength ultimate tensile strength 0.2% proof strength S U dis U el U pl U sep span of SE(B) specimens total dissipated work by plastic deformation and crack extension elastic (internal) energy work of plastic deformation (local) work of separation v vel vpl displacement, e.g. crack opening or specimen elongation elastic part of displacement plastic part of displacement V W ext volume work of external forces -6- W α ∆ a = a - a0 Γc ΣY γ, η λ specimen width for C(T) and SE(B), half of specimen width for M(T) parameter of exponential fit function for R(∆a) determining R0 crack extension specific work of separation plastic constrain factor geometry functions for J evaluation of C(T) and SE(B) specimens parameter of exponential fit function for R(∆a) determining the intensity of decay v σY σ∞ POISSON's ratio yield strength (lower yield strength ReL or proof strength Rp) remote nominal stress Specimen designations C(T) M(T) SE(B) compact specimen (tension) middle (centre) cracked (tension) single edge cracked (bending) Subscripts dis e el ext c pl sep Y 3D ∞ dissipated effective elastic external critical plastic separation yield, plastic limit threedimensional, accounting for finite specimen thickness infinite, remote -7- 1. Introduction The prediction of failure by unstable crack extension is one of the main issues in the assessment of safety and reliability of components for industrial applications. For ductile materials, crack instability may be preceded by some amount of stable crack extension. The ductile tearing resistance of a material is conventionally characterised by a J-resistance curve which is obtained from bend-type specimens, i.e. C(T) or SE(B), by standard procedures [ASTM1737, ASTM1820] It characterises, within certain limits set forth in the standards, the resistance against slow stable crack extension. These limits are severe. First of all, J-R curves refer to bending configurations only, and it is well known, e.g. [GAR79, BRO89, LIN91], that they generally depend on the specimen geometry and loading configuration. Second, the standards require that the permitted crack extension does not exceed 10% [ASTM1737] or 25% [ASTM1820] of the remaining ligament. These requirements may inhibit the application to structural components which in general will not meet the "validity" conditions. The cumulative quantity J, which rises with increasing crack length, is not the true driving force for ductile tearing as TURNER [TUR90] has pointed out in a basic discussion on the necessity of defining an alternative measure of tearing toughness. He proposed to define tearing resistance in terms of energy dissipation rate1 R= dUdis dWext dUel = − , dAcr dAcr dAcr (1-1) where Wext is external work, Uel the (recoverable) elastic strain energy, and Acr is the crack area. For specimens with constant thickness B and straight crack front ("plane" problems) the increment of crack area is d Acr = B d a . This definition of eq. (1-1) is a straight transfer of GRIFFITH's elastic energy release rate [GRI20] to plastic processes which is consistent with the incremental theory of plasticity. The dissipation rate has the same dimension as J and charcterises the increment of irreversible work per crack extension increment. It falls with increasing crack length in gross plasticity and consists of two contributions, namely work of remote plastic deformation and local work of separation, R= dUpl dUsep + dAcr dAcr (1-2) When introducing R, TURNER generally doubted that splitting it into local and global contributions will ever be possible. Thus, every measured ductile crack extension resistance will necessarily contain remote plastic work which in general is much larger than the local work of separation. In fact, only external work and elastic energy can be measured. Models of damage mechanics, however, provide ideas how to perform this separation. 1 The term "dissipated energy" means "non-recoverable mechanical work". -8- The dissipation rate, R, is more appropriate for characterizing crack extension in plastically deformed structures than the conventionally used J integral [MEM93, TUR94a, KOL97, SUM99]. It is, in fact, the true "driving force" which has to equalise the structural resistance in order to propagate the crack by some amount, ∆a, whereas J accumulates the plastic work done along a given loading path. It is, however, not a material but a structural property as it contains the work of remote plastic deformation. The present report is a treatise on fundamentals and applications of this new concept of characterising ductile tearing resistance. Procedures to calculate R(∆a) curves from existing JRcurves and a simple curve fit are described and discussed in chapter 2. A normalisation of R(∆a)-curves is proposed which allows to transfer the data from one specimen geometry to another under certin conditions. The concept is verified in chapter 3 by re-analysing numerous JR test data for quasi-static large ductile crack extension obtained for various materials and specimen geometries in terms of the dissipation rate. Geometry effects are quantitatively characterised by the parameters of the R(∆a) curve fits. Examples on the transfer of R-curves between different specimen geometries are given, finally. -9- 2. Evaluation and analysis of data 2.1 Determination from experimental R-curve testing For quasi-static processes, the dissipation rate can be simply evaluated from the area under the measured load vs. displacement curve, see [ASTM1737, ASTM1820] for C(T) and [GAR75, SCH84] for M(T), by F∆vpl ∆Udis = lim , ∆a → 0 B ∆a ∆a → 0 B ∆a n n R = lim (2-1) if R is supposed to include the whole irreversible part of the work done and, hence, may also include dissipated energy in zones far remote from the crack tip, e.g. around load points or supports. As no splitting into local and global contributions according to eq (1-2) is possible, "dissipated" work equals total "plastic" work as determined from the area under the experimental load vs. displacement record. If the respective information is not available any more, R can be simply re-evaluted from existing JR-curves by inverting the procedure of calculating J from test data. The respective formulas are [MEM92, BRO92, MEM93] W − a dJ pl γ R= + J pl η da η (2-2) for bend type specimens, C(T) and SE(B), with the well-known geometry factors and 2.0 + 0.522 (1 − a / W ) η= 2.0 for C(T) , for SE(B) (2-3) 1.0 + 0.76 (1 − a / W ) γ = 1.0 for C(T) , for SE(B) (2-4) R = (W − a ) dJpl da (2-5) for tension type specimens, M(T) and DE(T). The derivation of these formulas is given in Appendix A1. The conversion formula given by KOLEDNIK [KOL93, STA00] for bend type specimens, misses the second term of eq. (2-2). The evaluation of R(∆a) curves by eqs. (2-2) and (2-5), respectively, reqires a numerical differentiation, which may result in oscillating data. A bevel procedure has been developed to avoid this problem and obtain smoother curves, see Appendix A2. R versus ∆a curves are obtained as crack extension resistance curves for the respective specimens and materials, see Fig. 2.1 [MEM93]. The dots represent the test data [AUR90], and the solid lines represent the exponential fit curves of eq. (2-9) for R(∆a), see section 2.3 and Table 2.1, and their integration, see section 2.5, respectively. - 10 - R [N/mm] Jpl [N/mm] 2000 C(T) test eq. (2-24) M(T) test 1500 1.10 4 StE 460 C(T) test eq. (2-9) 8.10 3 eq. (2-24) M(T) test eq. (2-9) 6.10 3 1000 4.10 3 500 2.10 3 StE 460 0 0 0 a) Fig. 2.1: 2.2 2 4 6 8 ∆a [mm] 0 b) 2 4 6 8 ∆a [mm] Evaluation of dissipation rate from JR-curve test data: a a) Jpl versus ∆a side-grooved C(T) and M(T) specimens of steel DIN StE 460, test data [AUR90]) and integrated curves of dissipation rate, b) R(∆a) test data and exponential fit curves [MEM93]. Numerical calculation In an elastic-plastic finite element (FE) analysis of crack extension the dissipation rate can be calculated directly from stresses and strains [MEM93, SIE99] U«pl = ∫σ Vpl ij ε«ijp dV = ∫σ e ε«ep dV (2-6) Vpl σe and ε ep being VON MISES effective stress and effective plastic strain, respectively. The volume integral may either be performed over the whole body, thus yielding the result of eqn. (2-1), or just over the plastic zone at the crack tip, how large it may be. If the FE simulation reflects plastic processes only, i.e. it is simply based on the MISES-PRANDTL-REUSS constitutive equations and follows experimental data of either J(∆a) or VL(∆a) as, e.g., in [SIG83], and dissipated work equals total plastic work as in the experimental procedure. Recent approaches to modeling of ductile rupture [YUA96, LIN97, SIE98, SIE99, SIE00a] refer to BARENBLATT's idea [BAR62] of introducing a "process zone" ahead of the crack tip where material degradation and separation occur. This approach requires a constitutive description of - 11 - the material behaviour in the process zone which can mirror the local loss of stress carrying capacitiy. In general, two alternatives are applied: • models based on the micromechanisms of ductile failure, namely the nucleation, growth and coalescence of voids, as e.g. the most commonly used model of GURSON, TVERGAARD and NEEDLEMAN (GTN-model) [GUR77, TVE82, NEE87, XIA95], and • phenomenological "cohesive zone models" describing the decohesion process by a tractiuon strength and the work of separation per unit area, e.g. [NEE90, YUA96, LIN97, SIE98] For the GTN-model the energy needed for material separation, U«sep , in an incremental crack « is given by: advance, A, U«sep = ∫ (1 − f )σ e ε«ep dV . (2-7) V Here, the volume integral is performed over the single row of elements in front of the crack tip being described by the GTN-model. For the cohesive zone model U«sep is calculated from δc U«sep = Γc A« = ∫ σ n dδ n ⋅ A«. (2-8) 0 This approach allows for splitting the total dissipated work into the (local) work of separation in the process zone and the (global) plastic work in the embedding material and, thus, solves a classical problem of elastic-plastic fracture mechanics [SIE99, SIE00a, b], see Fig. 2.2. It demonstrates that the actual separation energy is only 1 to 5 % of the plastic work, or in other words: 95 to 99 % of what is measured in R-curve testing is remote plastic deformation work but no "fracture energy". 1.104 150 StE 460 - num.sim. Γc [kJ/m2] dU pl / B d a [kJ/m2] - 12 - C(T) - GTN 8.103 C(T) - CZM M(T) - GTN C(T) - GTN C(T) - CZM M(T) - GTN M(T) - CZM 100 M(T) - CZM 6.103 4.103 50 2.103 0 0 a) 2 4 6 dU pl /Γc B da [-] ∆a [mm] 0 0 b) 2 4 6 ∆a [mm] 120 StE 460 - num.sim. 100 C(T) - GTN C(T) - CZM M(T) - GTN 80 M(T) - CZM 60 40 20 0 0 c) Fig. 2.2: 2 4 ∆a [mm] 6 Numerical simulations of fracture tests with GURSON-TVERGAARD-NEEDLEMAN (GTN) model and triaxiality dependent cohesive zone model (CZM) [SIE00a, b]: splitting of total dissipation rate; a): rate of global plastic work, b): local work of separation, c): ratio of plastic work and work of separation. - 13 ∆ a) curves Fitting of R(∆ 2.3 Evaluation of experimental records, e.g. presented by TURNER [TUR90] or MEMHARD et al. [MEM93], showed a general tendency that R(∆a) curves decreased monotonically from an initial value, R0, and, after a nonstationary transition, approached a stationary value, R∞, see Fig. 2.1. TURNER & KOLEDNIK [TUR94a] presented a schematic of this R(∆a)-curve behaviour as typical for initiation occuring close to or at maximum load. A similar behaviour is observed for the crack tip opening angle, CTOA, and relations between the two quantities have been derived by TURNER & KOLEDNIK [TUR94b] This kind of curve shape can be fitted by a decreasing exponential function [MEM93] ∆a R = R∞ 1 + α exp − λ , W (2-9) see Fig. 2.2b, with three free parameters R∞, α, λ,. The parameter α determines the initial value R0 = R(∆a=0) according to α= R0 − 1. R∞ (2-10) The final stationary value R∞ is the so-called "crack propagation energy" as introduced by KLEMM & KALTHOFF [KLE86] and measured from the heat production due to crack extension. The parameter λ describes the rate of decay from the inital value, R0 , to the final value, R∞, W dR . R∞ − R0 da ∆a = 0 (2-11) 4 ∆a R = R∞ 1 + α exp − λ W 3 R / R∞ [-] R / R ∞ [-] λ= 4 3 α = 3; λ = 10 α ∆a R = R∞ 1 + α exp − λ W α 2 2 1 1 α = 3; λ = 10 1/λ 0 0.0 Fig 2.3: 0.2 0.4 0.6 ∆a / W [-] 0 0.0 0.2 0.4 0.6 ∆a / W [-] Curve fitting of R(∆a) curve by eqs. (2-9) and (2-12), respectively, visualizations of the parameters. - 14 - The parameters of the fit curves of eq. (2-9) for the ferritic steel DIN StE 460 are given in Table 2.1 [MEM93, BRO98], and the respective curves are plotted in Fig. 2.1. The decreasing shape has also been verified in numerical studies based on test data, see Fig 2.2 [SIE99, SIE00a,b]. The fit curve, eq. (2-9), is applied to the analysis of all specimens in the present investigations. Table 2.1: Analysis of R-curve test data for ferritic steel DIN StE 460 [MEM93, BRO98]; yield strength ReL = 460 MPa, ultimate tensile strength Rm = 623 MPa specimen W a0/W R∞ α λ fy-plstrain Rref [mm] [-] [N/mm] [-] [-] [-] [N/mm] C(T) 50 0.59 510. 3.77 61.97 0.1921 3.97 M(T) 50 0.49 3900. 1.67 31.30 1.1547 29.66 Further analysing JR-curves by SCHWALBE & HELLMANN [SCH84] of aluminium alloys with a low initiation toughness showed that a better fitting could be obtained in some cases by using ∆a R = R∞ 1 + α exp − λ , W (2-12) instead of eq. (2-9), see Fig. 2.3 (right). The parameters R∞, and α keep the same meaning as before, whereas no simple physical interpretation exists for λ in this case, as the initial slope of the function (2-12) is infinite. The descent of the curve is much steeper, meaning that the transition regime ist much smaller, which is essential for its better fitting properties in the respective cases. The determination of the initial value, R0, is subject to the general uncertainty of determining the point of physical crack initiation after crack tip blunting. The latter may cause a first peak of R(∆a), see [STA00]. As the emphasis is put upon large ductile crack extension and its simple phenomenological description, this effect is neglected in the following, however. Assuming a stationary value of the dissipation rate, R∞, allows for a physically founded extrapolation of resistance curves beyond the measured range for long crack extensions. This has also been the intention of KLEMM & KALTHOFF [KLE86] when they introduced their parameter of "crack propagation energy". STAMPFL & KOLEDNIK [STA00] present and discuss R(∆a) curves for C(T) specimens (W = 2B = 50mm, a0/W = 0.56) of a solution annealed maraging steel V 720 and a nitrogen alloyed ferritic-austenitic duplex steel A 905, revealing second peak values of R at ∆a = 2.5 and - 15 - 6.3mm, respectively, which result in a local increase of the slopes of the correspondent JR-curves at this point. The authors explain the occurence of these peaks by splitting R into the contributions to form flat-fracture surfaces under plane strain conditions and slant shear lip surfaces, which contribute additional plastic work. This effect may have played a role for some R(∆a) curves of the aluminium specimens in the present study, see Figs. 3.3 and 3.4, as well, but could not be verified, as the respective specimens were not available for fractographic investigations any more. 5 .10 4 1200 R [N/mm] Udis [N mm] A basically different shape of R(∆a) curves was found for thin but large aluminium panels from numerical analyses of test data [BRO00, SIE00c], see Fig. 2.4. The curves start increasing, run through a maximum and decrease again. No stationary value was obtained within 50mm of crack extension. TURNER & KOLEDNIK [TUR94a] characterise this R-curve behaviour as typical for initiation occuring well before maximum load. Al 2024 T3 a0/W =0.20 4 .10 4 Al 2024 T3 1000 a0/W =0.35 a0/W =0.55 800 3 .10 4 600 2 .10 4 400 a0/W=0.20 1 .10 4 a0/W =0.35 200 a0/W =0.55 0 0 a) Fig. 2.4: 0 10 20 30 40 50 ∆a [mm] 0 b) 10 20 30 40 50 ∆a [mm] Numerical simulations of crack extension in thin and wide centre cracked panels, B = 1mm, 2W = 508mm, of Al 2024 T3 with cohesive zone model [BRO00, SIE00c]; a) total dissipated energy b) dissipation rate - 16 - 2.4 ∆ a) curves Normalisation of R(∆ As the dissipation rate - like J - contains all irreversible contributions of the external work necessary to propagate the crack by an increment ∆a, i.e. not only the local work of separation but also the work of stresses on the plastic strain increment in the whole structure, eq. (1-2), it is no material property but a structural one which depends on the amount of plastification, namely the size of the plastic zone and the average magnitude of plastic strain. A scaling of R(∆a) curves by some appropriately defined normalisation factor, R ( ∆a ) = R( ∆a) , Rref (2-13) may eliminate the geometry dependence. At least for fully yielded specimens a normalisation by a plastic limit load factor, Rref = σ Y (W − a0 ) σY a ⋅ fY 0 , W E (2-14) will have this scaling effect, as was shown in [MEM94] for M(T) and C(T) specimens of a DIN StE 460 steel, see Fig 2.7a in the next section. The "geometry function" fY is the ratio of the plastic limit load of the cracked structure, FY, to the yield load of an uncracked structure with same net section, F0, FY for M(T) B W a − 2 σ F ( 0) fY = Y = Y F . Y F0 for C(T) and SE(B) σ Y B(W − a0 ) (2-15) where σY equals ReL or Rp0.2, respectively. Plastic limit loads of plane specimen geometries can be determined from slip line solutions for the limiting cases of plane stress and plane strain. Numerous limit load solutions are summarised in the EFAM handbook ETM97 [SCH98]. For M(T) specimens, loaded in tension, fY-MT 1 = 2 3 plane stress , plane strain (2-16) is obtained [MIL88, SCH98]. For C(T) specimens, solutions for single edge cracked, SE, specimens under combined bending and tension can be taken [EWI72, MIL88]: - 17 - fY-CT 12 2 a 2 + 3 2 a0 2 0 − + 1 + + 1 3 3 W 3 W a 1− 0 W = 2 12 a0 a0 2 −1 + 1.702 W + 2.702 + 4.599 W ⋅ a 3 1− 0 W plane stress . plane strain (2-17) The functions in eq. (2-17) can be approximated by polynomials for an easier handling [KIM96]: 2 a0 + 0.23 a0 0 47 0 70 . − . W W fY = 2 0.74 − 1.20 a0 + 0.46 a0 W W plane stress . plane strain (2-18) fY [-] 0.6 C(T): plane stress eq. (2-18) 0.5 fY [-] The error lies within 0.5 % for all a0/W ratios between 0.2 and 0.8, see Fig. 2-5, where also comparisons to the EPRI handbook [KUM81] and some FE results are displayed. 0.6 C(T): plane strain 0.5 [MIL88] [KUM81] 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 eq. (2-18) [MIL88] 0.1 0.1 [KUM81] FE [KIM96] 0.0 0.0 Fig. 2.5: 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 a0 / W [-] 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 a0 / W [-] Limit load factors in dependence on relative crack length for C(T) specimens, comparison of 2D solutions - 18 - Plane stress and plane strain solutions for deeply cracked SE(B) specimens have been derived by KACHANOV [KAC71] and WU et al. [WU88], respectively, which yield fY-SEB a0 0.277 1 − W = a 0.358 1 − 0 W plane stress plane strain (2-19) for a span of S = 4 W. The plane strain solution gives an upper, the plane stress solution a lower bound for the plastic limit load of a real three-dimensional structure. The difference between the plane strain and the plane stress solution is 15% for M(T) specimens, 44% for C(T) specimens (at a/W = 0.5) and 29% for SE(B) specimens. Hence, the specimen thickness has a significant influence on the actual limit load of a real structure. Three-imensional FE calculations for varying B/W ratios have been performed for perfectly plastic material and the FE results have been fitted by functions ( fY − 3D ) 2 3−2 B + ⋅ exp −1.77 W 2 3 B B = 1.44 − 0.441 + 4.76 ⋅ exp −4.76 ⋅ fY − pl.stress W W 1.29 − 0.291 + 4.76 B exp −4.76 B W W M(T) for C(T) , SE(B) (2-20) which approach the plane stress solution for B/W → 0 and the plane strain solution for B/W → ∞, respectively, see Fig 2.6 (unpublished results by Y-J. KIM). 1.5 fY-3D / fY-pl.stress [-] fY-3D / fY-pl.stress [-] - 19 - C(T) 1.4 1.20 M(T) 1.15 1.3 1.10 1.2 1.05 1.1 1.0 0.0 Fig. 2.6: 0.5 1.0 1.5 3D FE 3D FE eq. (2-20) eq. (2-20) 2.0 2.5 B / W [-] 1.00 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 B / W [-] Finite thickness corrections of limit load functions for C(T) and M/T) specimens, derived from 3D FE solutions (unpublished results by Y-J. KIM). The respective normalisation factors, Rref, obtained from eqs. (2-14) and (2-15) for the StE 460 specimens are given in Table 2.1, and the result of the normalisation is plotted in Fig. 2.7a. The test data of C(T) and M(T) specimens fall into one scatter band, the normalised propagation energy, R∞ / Rref is nearly identical, namely 128.6 and 131.5, respectively, but the transition regime characterised by the parameters α and λ is of course different. A prediction of the R(∆a) curve of the M(T) specimens based on the C(T) test data can be obtained by R∞MT = R∞CT MT Rref CT Rref . (2-21) The result is plotted in Fig. 2.7b showing that the limit load normalisation factor, Rref, actually allows for a transfer of R-curve data from C(T) to M(T) specimens in this case [MEM94]. The resulting JR-curve will be derived in the following section. 500 StE 460 C(T) test 400 eq. (2-9), Tab 2.1 R [N/mm] R / R ref [-] - 20 - 1 . 10 4 StE 460: M(T) test 8 . 10 3 fit eq. (2-9) M(T) test pred. eq. (2-21) eq. (2-9), Tab 2.1 300 6 . 10 3 200 4 . 10 3 100 2 . 10 3 0 0 2 4 6 a) Fig. 2.7: 2.5 8 ∆a [mm] 0 0 2 4 6 8 ∆a [mm] b) Dissipation rate for side-grooved C(T) and M(T) specimens; a) normalisation by Rref, eq. (2-14), b) dissipation rate of M(T) predicted from C(T) data by eq. (2-21). ∆ a) curves Integration of R(∆ If an R(∆a) curve is given, the cumulative JR-curve is obtained by integrating eqs. (2-2) or (2-5). Introducing the normalisations x= and J ∆a a a0 ∆a = + = x0 + , y = pl W W W W R∞ p( x ) = R , R∞ (2-22) r( x ) γ ( x) η( x ) r ( x ) , , qb ( x ) = , qt ( x ) = 1− x 1− x 1− x (2-23) , r= the differential equations take the simple forms y ′ + p( x ) y = qb ( x ) for C(T) and SE(B) , y ′ = qt ( x ) for M(T) and DE(T) (2-24) having the general solutions ( exp − p( x )dx ∫ y= ∫ qt ( x )dx + C0 )[∫ q ( x)exp(∫ p( x)dx)dx + C ] b 0 for C(T) and SE(B) . (2-25) for M(T) and DE(T) - 21 - The integration constant, C0, is determined from the initial conditions at physical or technical pl crack initiation, J0pl = Jipl at ∆a = 0 or J0pl = J0.2 at ∆a = 0.2 mm , respectively. The function Jpl(∆a) depends on the right hand sides of eqs. (2-24), i.e. the function R(∆a). The integration has do be performed numerically, in general. However, a few closed form solutions can be found [MEM93]. The simplest case is pure stationary crack extension, i.e. a constant release rate, r = R/R∞ = 1. The respective solutions, see Appendix A3, are a logarithmic2 function for an M(T) specimen 1 − x0 y = y0 + ln , 1− x (2-26) a straight line for an SE(B) specimen, y = y0 x − x0 1− x +2 , 1 − x0 1 − x0 (2-27) and some lengthy expression containing exponential functions for a C(T) specimen3 , x γ x−x e γ 1ξ 1 − x −γ 1 ( x − x 0 ) 2(1- x0 ) e 1 ( 0 ) −γ 1 x 0 y= e − 2 + (1 − x0 )(η1 - 2γ 1 )e d ξ y + 0 . ∫ 1−ξ 1 − x0 1− x x0 (2-28) The transient, decaying shape of R(∆a) curves can be fitted by the exponential function eq. −λ x − x (2-9), so that r ( x ) = 1 + α e ( 0 ) . This function also allows for a partly closed form integration of eq. (2-24), see Appendix A3, x − λξ 1 − x0 − αe λx 0 e dξ ln for M(T) y + 0 ∫ 1−ξ 1− x x0 y= . (2-29) x −λ ( x − x0 ) − λξ 1 e y 1 − x + 2 x − x0 + 2(1 − x )α e dξ for SE(B) − +λ∫ 0 0 1 − x0 1 − x0 1− x 1 − x0 1 ξ − x 0 The respective JR-curves under the assumption of stationary crack extension and in the transition regime, respectively, are shown in Fig. 2.8. The diagrams represent a qualitative comparison of JR-curves, only, normalised by R∞; the latter is however geometry dependent as shown in Fig. 2.1. They illustrate, nevertheless, that the shapes of cumulative JR-curves are inherently geometry dependent and a unique power-law curve fit as, e.g., in [ASTM1820] is not physically based. 2 3 "ln" is the natural (NAPIERian) logarithm. η 1 = 0.522, γ1 = 0.76 - 22 - Jpl / R∞ Jpl / R∞ 2.5 x0 = 0.5; y0 = 0.2 1.5 x0 = 0.5; y0 = 0.2 α = 3 ; λ = 10 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 C(T) 0.0 0.0 a) Fig. 2.8: 0.1 0.2 C(T) 0.5 SE(B) SE(B) M(T) M(T) 0.3 0.4 ∆a / W 0.0 0.0 0.1 0.2 b) Shapes of of JR-curves; a) for stationary crack extension, i.e. constant dissipation rate, b) with transition regime, i.e. exponential decay of dissipation rate. 0.3 ∆a / W 0.4 - 23 - Prediction of JR-curves 2.6 The procedure of converting a JR-curve to an R(∆a) curve, normalising and re-integrating it opens a possibility for transferring a JR-curve from one specimen geometry "A" to another "B" [MEM94]. step 1: convert Jpl(∆a) curve of "A" into R(∆a) curve by eq. (2-2), step 2: convert R(∆a) curve of "A" into an R(∆a) curve "B" by multiplying it with the factor B A Rref Rref calculated from eqs. (2-14), (2-16), (2-17) for plane strain, step 3: integrate RM(T)(∆a) curve by eq. (2-25) into a "predicted" Jpl(∆a) curve for "B". The results are displayed in Fig. 2.9, for both directions of transfer, M(T) into C(T) and C(T) into M(T) JR-curve, respectively. Regarding the large difference between M(T) and C(T) Rcurves, the predictions are excellent. This result encouraged the idea of applying the procedure to other materials and specimen sizes. It did not work as well as in the present example, however, as will be discussed in section 3.3. 2000 Jpl [N/mm] Jpl [N/mm] 2000 M(T) eq. (2-24) C(T) test C(T) predicted C(T) eq. (2-24) M(T) test M(T) predicted 1500 1500 1000 1000 500 500 StE 460 0 0 a) Fig. 2.9: 2 4 6 8 ∆a [mm] StE 460 0 0 2 4 b) Transferring a JR-curve from one specimen geometry to another: a) prediction of a C(T) R-curve from M(T) test data, b) prediction of an M(T) R-curve from C(T) test data. 6 8 ∆a [mm] - 24 - 3. Experimental results 3.1 Data base Two criteria decided over the selection of experimental JR-curves for the evaluation of dissipation rate: 1. comparably large crack extension, even beyond the commonly accepted "validity limits" of "J-controlled" crack extension according to [ASTM1820] to include the transition to stationary crack extension, and 2. varying specimen geometries as well as varying a/W and B/W ratios for the same material, to investigate the dependence on loading mode and specimen geometry. The respective data were available for the materials 20 Mn Mo Ni 5 5, Al 2024 T351 and Al 2024 FC, see [SCH84]. Tables 3.1a,b give an overview over the investigated materials and specimens, and Figs. 3.1a to 3.4a show the respective JR-curves. The evaluation procedure for the dissipation rate is as follows: 1. Calculate the Jpl(∆a) curve by Jpl = J − Jel = J − K 2 E ′ ; this requires the data F(∆a) to calculate K(∆a). 2. Differentiate the Jpl(∆a) curve numerically and determine R(∆a) by eqs. (2.2) or (2-5), respectively. The R(∆a) curves are displayed in Figs. 3.1b to 3.4b. The experimental data show a wide spectrum of values and give a rather diffuse impression of the relations between crack extension resistance and specimen geometry, which will be discussed in detail in section 3.1. - 25 Table 3.1: Tested materials and specimen geometries (a) ferritic steel 20 Mn Mo Ni 5 5 material ReL; Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] E [MPa] designation 20 Mn Mo Ni 5 5 - smooth specimens 450. 610. 210000. type W B Bn a0 a0 / W [mm] [mm] [mm] [mm] [-] RCTMDA1 C(T) 50. 10. 10. 30.51 0.61 RCTMDB20 C(T) 50. 20. 20. 30.74 0.61 RCTMDA7 C(T) 100. 9. 9. 60.56 0.61 RCTMDV C(T) 200. 10. 10. 119.98 0.60 DE(T) 50. 10. 10. 30.95 0.62 M(T) 100. 10. 10. 60.13 0.60 RDENTMB3 RCCT5 material ReL; Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] E [MPa] 20 Mn Mo Ni 5 5 - side grooved specimens 450. 610. 210000. CTR141 C(T) 25. 5. 4. 15.53 0.62 CTR111 C(T) 25. 10. 8. 16.64 0.67 CRMDB19A C(T) 50. 5. 4. 30.40 0.61 CTR1 C(T) 50. 10. 8. 30.52 0.61 CTR15BA9 C(T) 50. 20. 16. 30.89 0.62 CTRMDC2 C(T) 100. 5. 4. 60.70 0.61 CTR21 C(T) 100. 10. 8. 60.36 0.61 CTR12BA9 C(T) 100. 20. 16. 60.77 0.61 CTR4BA9 C(T) 100. 50. 40. 61.86 0.62 CTRMDE9 C(T) 100. 50. 40. 61.44 0.61 CTR1BA9 C(T) 100. 50. 40. 81.34 0.81 CTRMDO2 C(T) 200. 5. 4. 120.00 0.60 CTR12 C(T) 200. 10. 8. 119.97 0.60 CTR7AA2 C(T) 200. 20. 16. 121.50 0.61 CTR1BA7 C(T) 200. 50. 40. 121.62 0.61 - 26 Table 3.1: Tested materials and specimen geometries (b) aluminium alloys Al 2024-T351 and Al 2024-FC, smooth specimens material ReL; Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] E [MPa] designation Al 2024-T351 317. 440. 71600. type W B = Bn a0 a0 / W [mm] [mm] [mm] [-] CT-50/0.5 C(T) 50. 5. 25.1 0.50 CT-50/0.8 C(T) 50. 5. 40.5 0.81 CT-100/0.7 C(T) 100. 20. 71.0 0.71 SEB-50/0.5 SE(B) 50. 5. 25.5 0.51 SEB-100/0.5 SE(B) 100. 5. 50.2 0.50 MT-50/0.5 M(T) 50. 5. 25.3 0.50 MT-100/0.5 M(T) 100. 5. 49.5 0.49 MT-100/0.7 M(T) 100. 20. 74.0 0.74 material ReL; Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] E [MPa] Al 2024-FC (furnace cooled) 75. 217. 71600. CT-50/0.5 C(T) 50. 5. 25.5 0.51 CT-50/0.6 C(T) 50. 5. 30.0 0.60 CT-50/0.7 C(T) 50. 5. 35.5 0.71 CT-100/0.3 C(T) 100. 5. 30.0 0.30 CT-100/0.5 C(T) 100. 5. 51.0 0.51 CT-100/0.7 C(T) 100. 5. 70.0 0.70 SEB-50/0.5 SE(B) 50. 5. 25.0 0.50 SEB-100/0.5 SE(B) 100. 5. 50.0 0.50 MT-50/0.5 M(T) 50. 5. 25.1 0.50 MT-50/0.7 M(T) 50. 5. 35.0 0.70 MT-100/0.2 M(T) 100. 10. 20.0 0.20 MT-100/0.5 M(T) 100. 5. 50.0 0.50 MT-100/0.7 M(T) 100. 5. 70.0 0.70 J pl [N/mm] - 27 2500 20 Mn Mo Ni 55 2000 1500 1000 RCTMDA1 RCTMDB20 RCTMDA7 500 RCTMDV RDENTMB3 RCCT5 0 0 R [N/mm] Fig. 3.1: 2 4 6 8 10 ∆a [mm] (a) JR-curves for 20 Mn Mi Ni 5 5 (smooth specimens) 2.5.10 4 20 Mn Mo Ni 55 2.0.10 4 1.5.10 4 1.0.10 4 RCTMDA1 RCTMDB20 RCTMDA7 5.0.10 3 RCTMDV RDENTMB3 RCCT5 0.0.10 0 0 2 4 6 8 ∆a [mm] Fig. 3.1: (b) R(∆a) curves for 20 Mn Mi Ni 5 5 (smooth specimens) Jpl [N/mm] - 28 - CTR141 1500 CTR111 20 Mn Mo Ni 55 - sg CTRMDB19A CTR1 CTR15BA9 CTRMDC2 1000 CTR21 CTR12BA9 CTR4BA9 CTRMDE9 500 CTR1BA9 CTRMDO2 CTR12 CTR7AA2 CTR1BA7 0 0 Fig. 3.2: 2 4 6 8 10 ∆a [mm] (a) JR-curvesfor 20 Mn Mi Ni 5 5 (side-grooved specimens) 2.0.10 4 R [N/mm] CTR141 20 Mn Mo Ni 55 - sg CTR111 CTRMDB19A CTR1 1.5.10 4 CTR15BA9 CTRMDC2 CTR21 1.0.10 4 CTR12BA9 CTR4BA9 CTRMDE9 CTR1BA9 5.0.10 3 CTRMDO2 CTR12 CTR7AA2 0.0.10 0 Fig. 3.2: CTR1BA7 0 2 4 6 8 (b) R(∆a) curves for 20 Mn Mi Ni 5 5 (side-grooved specimens) Jpl [N/mm] - 29 500 Al 2024 T351 400 300 CT-50/0.5 CT-50/0.8 200 CT-100/0.7 SEB-50/0.5 SEB-100/0.5 100 MT-50/0.5 MT-100/0.5 MT-100/0.7 0 0 Fig. 3.3: 2 4 6 8 10 ∆a [mm] (a) JR-curves for Al 2024 T351 R [N/mm] 5000 Al 2024 T351 4000 3000 CT-50/0.5 CT-50/0.8 2000 CT-100/0.7 SEB-50/0.5 SEB-100/0.5 1000 MT-50/0.5 MT-100/0.5 MT-100/0.7 0 0 2 4 6 8 ∆a [mm] Fig. 3.3: (b) R(∆a) curves for Al 2024 T351 Jpl [N/mm] - 30 - Al 2024-FC 600 CT-50/0.5 CT-50/0.6 CT-50/0.7 CT-100/0.3 400 CT-100/0.5 CT-100/0.7 SEB-50/0.5 SEB-100/0.5 200 MT-50/0.5 MT-50/0.7 MT-100/0.2 MT-100/0.5 MT-100/0.7 0 0 Fig. 3.4: 5 10 15 20 ∆ a [mm] (a) JR-curves for Al 2024 FC R [N/mm] 5000 Al 2024-FC CT-50/0.5 4000 CT-50/0.6 CT-50/0.7 CT-100/0.3 3000 CT-100/0.5 CT-100/0.7 SEB-50/0.5 2000 SEB-100/0.5 MT-50/0.5 MT-50/0.7 1000 MT-100/0.2 MT-100/0.5 MT-100/0.7 0 0 4 8 12 16 ∆a [mm] Fig. 3.4: (b) R(∆a) curves for Al 2024 FC - 31 Finally, the R(∆a) data are fitted by the exponential function of eq. (2-9), see Table 3.2. The LEVENBERG-MARQUARDT procedure of a commercial plot software and a specially developed programme have been used for this fitting in the present investigation. The quality of the fit depends strongly of the available data. In particular, the physical significance of the crack propagation energy, R∞, relies on the existence of data in the stationary regime. A few extreme examples are picked out of the data sets to illustrate the problems with data fitting and the reverse effects on JR-curves. #1: This is a "good natured" JR-curve referring to an M(T) specimen with W = 100mm and a0/W = 0.5 of Al 2024 T351, see Fig. 3.5. Fitting of the experimental R(∆a) data yields in the parameters listed in Table 3.2b. Integrating the R(∆a) fit curve according to eq. (2-25) results in a rather "perfect" JR-curve. #2: This is the JR-curve of an M(T) specimen with W = 100mm and a0/W = 0.7 of Al 2024 T351, which displays a change of the slope resulting in an increase of the dissipation rate after ∆a = 2mm, see Fig. 3.6. Two ranges of ∆a can hence be chosen for the fitting procedure, small and large crack extension, wich result in two parameter sets, R∞ / α / λ, as described in the legend. The respective integrated curves approximate the experimental JRcurve over ∆a < 3mm (fit #1) or the whole range of data (fit #2), respectively. #3: This is the JR-curve of a C(T) specimen with W = 100mm and a0/W = 0.7 of Al 2024 T351, which again, but even more pronounced, consists of two parts, see Fig. 3.7. A best fit of the experimental R(∆a) data over the whole range seems nearly impossible. However fit #3, which pays no heed to the transition regime for small crack extension at all, appears to yield the best overall approximation of the experimental JR-curve. Fig. 3.6b shows that the effect of an increasing slope of JR-curves of M(T) specimens is partly due to the integration procedure for calculating the J integral and does not necessarily indicate any "increase" of crack extension resistance, which could be concluded from Fig. 2.8, already. Example #3 illustrates the limitations of the exponential fit and a characterization of crack extension resistance by three parameters, only. It also demonstrates that no precise fitting of the transision regime is required if only large crack extension is considered. STAMPFL & KOLEDNIK [STA00] explain the a second peak value in the R(∆a)-curve, which results in an increase of the slope of the correspondent JR-curve, by the occurance of shear lips on the fracture surface, which contribute additional plastic work. Figs. 3.8 to 3.11 show all fitted R(∆a) curves with the parameters listed in.Table 3.2. The significant advantage of the proposed fits, eqs. (2-9) or (2-12), is that the crack extension resistance can be quantified by the three parameters, R∞, α, λ, which allow for some physical interpretation. - 32 - R [N/mm] 5000 Al 2024 T351 4000 MT-100/0.5 test exp. fit 3000 2000 1000 0 0 2 4 6 8 ∆a [mm] (a) R(∆a) curve for Al 2024 T351, M(T)-100/0.5, test data and exponential fit Jpl [N/mm] Fig. 3.5: 400 Al 2024 T351 300 200 100 MT-100/0.5 test integrated fit 0 0 2 4 6 8 ∆a [mm] Fig. 3.5: (b) JR- curve for Al 2024 T351, M(T)-100/0.5, test data and integrated R(∆a) fit - 33 - R [N/mm] 4000 Al 2024 T351 MT-100/0.7 test 3000 fit #1: 559.6/6.88/395.7 fit #2: 694.1/5.40/427.0 2000 1000 0 0 2 4 6 8 ∆a [mm] Fig. 3.6: (a) R(∆a) curve for Al 2024 T351, M(T)-100/0.7, test data and exponential fits Jpl [N/mm] 400 Al 2024 T351 MT-100/0.7 test 300 int. fit #1 int. fit #2 200 100 0 0 2 4 6 8 ∆a [mm] Fig. 3.6: (b) JR- curve for Al 2024 T351, M(T)-100/0.7, test data and integrated R(∆a) fits - 34 - R [N/mm] 800 Al 2024 T351 CT-100/0.7 test 600 fit #1: 150.0 / 4.43 / 339.3 fit #2: 215.8 / 3.04 / 510.2 fit #3: 93.3 / 2.89 / 21.1 400 200 0 0 2 4 6 8 10 ∆a [mm] Fig. 3.7: (a) R(∆a) curve for Al 2024 T351, C(T)-100/0.7, test data and exponential fits Jpl [N/mm] 200 Al 2024 T351 150 100 CT-100/0.7 test 50 int. fit #1 int. fit #2 int fit #3 0 0 2 4 6 8 10 ∆a [mm] Fig. 3.7: (b) JR- curve for Al 2024 T351, C(T)-100/0.7, test data and integrated R(∆a) fits - 35 Table 3.2: Parameters of R(∆a) fit, eq. (2-9) (a) ferritic steel 20 Mn Mo Ni 5 5 material designation 20 Mn Mo Ni 5 5 - smooth specimens R∞ α λ λ/W [N/mm] [-] [-] [mm-1] RCTMDA1 1203. 3.575 30.52 0.610 RCTMDB20 1395. 2.334 31.05 0.621 RCTMDA7 2173. 3.107 43.52 0.435 RCTMDV 4574. 3.442 111.70 0.558 RDENTMB3 1744. 4.292 28.13 0.563 RCCT5 5530. 3.275 26.22 0.262 material 20 Mn Mo Ni 5 5 - side grooved specimens CTR141 813. 1.884 32.74 0.764 CTR111 593. 2.493 40.69 1.616 CRMDB19A 1085. 3.313 56.72 1.134 CTR1 1108. 3.812 34.68 0.694 CTR15BA9 612. 5.354 38.34 0.767 CTRMDC2 2012. 3.618 113.63 1.136 CTR21 1462. 4.824 64.45 0.644 CTR12BA9 1971. 2.955 63.59 0.636 CTR4BA9 1471. 3.330 87.32 0.873 CTRMDE9 1429. 3.783 63.86 0.639 CTR1BA9 1290. 2.433 104.89 1.049 CTRMDO2 3014. 4.707 103.88 0.519 CTR12 1812. 6.475 94.96 0.475 CTR7AA2 3142. 5.167 121.83 0.609 CTR1BA7 2740. 5.465 139.15 0.696 - 36 Table 3.2: Parameters of R(∆a) fit, eq. (2-9) (b) aluminium alloys Al 2024-T351 and Al 2024-FC, smooth specimens material designation Al 2024-T351 R∞ α λ λ/W [N/mm] [-] [-] [mm-1] CT-50/0.5 174.4 6.303 44.14 0.883 CT-50/0.8 110.0 8.949 226.30 4.526 CT-100/0.7 150.0 4.430 339.30 3.393 SEB-50/0.5 150.0 12.830 73.76 1.475 SEB-100/0.5 300.0 12.829 96.19 0.962 MT-50/0.5 641.0 3.230 41.20 0.824 MT-100/0.5 1278.3 3.800 100.00 1.000 MT-100/0.7 559.6 6.885 395.66 3.957 material Al 2024-FC CT-50/0.5 126.8 11.349 95.87 1.917 CT-50/0.6 213.1 2.373 94.13 1.883 CT-50/0.7 230.1 5.043 119.31 2.386 CT-100/0.3 453.0 6.482 109.45 1.094 CT-100/0.5 513.0 3.714 159.21 1.592 CT-100/0.7 290.1 3.681 125.97 1.260 SEB-50/0.5 159.4 7.893 67.75 0.678 SEB-100/0.5 413.4 6.322 117.94 1.179 MT-50/0.5 576.7 2.117 47.75 0.954 MT-50/0.7 400.0 2.342 117.71 2.354 MT-100/0.2 1583.1 6.000 80.00 0.800 MT-100/0.5 1100.0 3.180 79.00 0.790 MT-100/0.7 600.0 2.886 107.05 1.070 - 37 - R [N/mm] 2.5.104 20 Mn Mo Ni 55 2.0.104 1.5.104 RCTMDA1 1.0.104 RCTMDB20 RCTMDA7 5.0.103 RCTMDV RDENTMB3 RCCT5 0.0.100 0 2 4 6 8 ∆a [mm] Fig. 3.8: Curve fits of R(∆a) for 20 Mn Mi Ni 5 5 (smooth specimens) 2.0.10 4 R [N/mm] CTR141 CTR111 20 Mn Mo Ni 55 - sg CTRMDB19A CTR1 1.5.10 4 CTR15BA9 CTRMDC2 CTR21 1.0.10 4 CTR12BA9 CTR4BA9 CTRMDE9 CTR1BA9 5.0.10 3 CTRMDO2 CTR12 CTR7AA2 0.0.10 0 0 Fig. 3.9: CTR1BA7 2 4 6 8 Curve fits of R(∆a) for 20 Mn Mi Ni 5 5 (side grooved specimens) - 38 - R [N/mm] 5000 Al 2024 T351 4000 3000 CT-50/0.5 CT-50/0.8 2000 CT-100/0.7 SEB-50/0.5 SEB-100/0.5 1000 MT-50/0.5 MT-100/0.5 0 0 MT-100/0.7 2 4 6 8 Fig. 3.10: Curve fits of R(∆a) for Al 2024 T351 R [N/mm] 5000 Al 2024-FC CT-50/0.5 4000 CT-50/0.6 CT-50/0.7 CT-100/0.3 3000 CT-100/0.5 CT-100/0.7 SEB-50/0.5 2000 SEB-100/0.5 MT-50/0.5 MT-50/0.7 1000 MT-100/0.2 MT-100/0.5 MT-100/0.7 0 0 2 4 6 8 ∆a [mm] Fig. 3.11: Curve fits of R(∆a) for Al 2024 FC - 39 - 3.2 Effect of specimen geometry As all crack resistance curves have been fitted by eq. (2-9), the effects of specimen geometry, loading mode and relative crack length can now be discussed in terms of the three fitting parameters, R∞, α, λ, which have some physical significance, as described in section 2.3. The relations are not very clear, however. Some basic tendencies are observed: • The crack propagation energy, R∞, increases with the ligament length, W - a0, see Figs. 3.12, and 3.13, and is significantly higher for tensile type than for bending type specimens. That means that the loading mode affects the dependence on the ligament length. Lower bound values are obtained for square ligaments, B / (W-a0) ≈ 1.0, see Fig. 3.12b. • The ratio of the initial to the final value of the energy dissipation rate, R0/R∞ = α+1, increases with the ligament length, W - a0, for the side-grooved C(T) specimens of 20 Mn Mo Ni 5 5, displaying a large scatter, however - and the M(T) of Al 2024 FC, whereas it decreases for the C(T) of Al 2024 T351, see Figs. 3.14, and 3.15. Little effects are recognised for the rest, and no effect of the loading mode can be observed. 6000 R∞ [N/mm] R ∞ [N/mm] • The length of decay, 1/λ, decreases with W - a0 for 20 Mn Mo Ni 5 5, displaying a large scatter for the side-grooved specimens, again, Fig. 3.16, and no effects of the ligament length or the loading mode can be found for both aluminium alloys, Fig. 3.17. 5000 20 Mn Mo Ni 55 sg 3000 4000 2000 3000 B / (W-a0) ≤ 0.1 2000 20 Mn Mo Ni 55 C(T) DE(T) 1000 0.2 1000 0.4-0.5 0.8-1.0 M(T) 2 0 0 0 a) 20 40 60 80 100 W - a0 [mm] 0 b) 20 40 60 80 100 W - a0 [mm] Fig. 3.12: Dependence of crack propagation energy, R∞, on ligament length for 20 Mn Mi Ni 5 5; a) smooth specimens, b) side grooved specimens 1500 R ∞ [N/mm] R∞ [N/mm] - 40 - 1500 Al 2024 T351 C(T) M(T) Al 2024 FC C(T) M(T) SE(B) SE(B) 1000 1000 500 500 0 0 20 40 60 0 80 0 W - a0 [mm] (a) 20 40 60 80 W - a0 [mm] (b) Fig. 3.13: Dependence of crack propagation energy, R∞, on ligament length; b): Al 2024 FC 8 8 R0 / R∞ [-] R0 / R∞ [-] a) Al 2024 T351, 20 Mn Mo Ni 5 5 6 4 20 Mn Mo Ni 5 5 sg 6 4 B / (W - a0) ≤ 0.1 0.2 2 C(T) 20 40 60 0.4-0.5 DE(T) 0.8-1.0 M(T) 2 0 0 a) 2 80 100 W - a0 [mm] 0 0 b) 20 40 60 80 100 W - a0 [mm] Fig. 3.14: Dependence of R0 / R∞ on ligament length for 20 Mn Mi Ni 5 5; a) smooth specimens, b) side grooved specimens - 41 - R 0 / R∞ [-] Al 2024 T351 C(T) R 0 / R∞ [-] 15 15 M(T) 10 Al 2024 FC C(T) M(T) SE(B) 10 SE(B) 5 5 0 0 0 a) 20 40 0 b) 60 80 W - a0 [mm] 20 40 60 80 W - a0 [mm] Fig. 3.15: Dependence of R0 / R∞ on ligament length, a) Al 2024 T351, b) Al 2024 FC 0.04 B / (W-a0) 1 / λ [-] 1 / λ [-] 0.04 0.03 ≤ 0.1 0.2 0.03 0.4-0.5 0.8-1.0 0.02 2 0.02 20 Mn Mo Ni 55 0.01 0.01 C(T) DE(T) M(T) 20 Mn Mo Ni 55 sg 0.00 0 20 40 60 a) 80 100 W - a0 [mm] 0.00 0 b) 20 40 60 80 100 W - a0 [mm] Fig. 3.16: Dependence of 1/λ on ligament length for 20 Mn Mi Ni 5 5; a) smooth specimens, b) side grooved specimens - 42 - 0.025 Al 2024 T351 C(T) 0.020 1 / λ [-] 1 / λ [-] 0.025 M(T) Al 2024 FC C(T) 0.020 M(T) SE(B) SE(B) 0.015 0.015 0.010 0.010 0.005 0.005 0.000 0.000 0 a) 20 40 60 80 W - a0 [mm] 0 20 40 b) 60 80 W - a0 [mm] Fig. 3.17: Dependence of 1/λ on ligament length, a) Al 2024 T351, b) Al 2024 FC Several parameters have been proposed to quantify "constraint effects" on crack extension resistance [BRO95], mainly the biaxiality factor β [LEE82], the T stress [RIC74] and the Q stress [ODO91, SHI91]. Neither of them was able to satisfactorily scale the geometry effects on the resistance data in the present case [BRO98]. Fig 3-18 shows the crack propagation energy, R∞, in dependence on the normalised T-stress, for example, where the T-stress was evaluated according to SHAM [SHA89] and SHERRY et al. [SHE95], see also Table 3.3. The T-stress scales with the specimen type, at least for Al 2024 T351, but no constraint effects of the specimen size, ligament length or relative crack length are captured. The plastic constraint factor, ΣY, is defined as the ratio of the plastic limit load of a cracked specimen and a smooth specimen of same net section. For a tensile specimen of cross section Bb, the force in fully plastic condition is simply F0 = Bbσ Y so that the plastic constraint factor of M(T) specimens is calculated from Σ Y,MT = FY FY = = fY , F0 2σ Y B(W − a0 ) (3-1) as in eq. (2-15). The bending moment in the fully plastic state of a bend bar is M0 = 14 Bb 2σ Y . We obtain for a C(T), where MY = 12 FY (W + a0 ) , Σ Y,CT = 2 FY (W + a0 ) MY (W + a0 ) f , = 2 = 2 M0 σ Y B(W − a0 ) (W − a0 )2 Y,CT and for a SE(B), where MY = 14 FY S = FY W , (3-2) - 43 - Σ Y,SEB = MY FY S 4 FY W W = . f 2 = 2 = 4 M0 σ Y B(W − a0 ) σ Y B(W − a0 ) (W − a0 )2 Y,SEB (3-3) The plastic constraint factors of all specimens are summarised in Table 3.3. Fig. 3.19 shows the crack propagation energy, R∞, in dependence on ΣY for the two aluminum alloys. R∞, decreases with increasing plastic constraint, but the large scatter does not really allow for any quantitative relationships. The most important difference between Figs. 3.19 and 3.20 is that the ranking of C(T) and SE(B) changes. - 44 Table 3.3: Constraint factors, T, Σy , fy, and normalisations factor, eq. (2-14), (a) ferritic steel 20 Mn Mo Ni 5 5 material designation 20 Mn Mo Ni 5 5 - smooth specimens T / σ∞ Σy-3D fy-3D R ref [-] [-] [-] [N/mm] R∞ = R∞ Rref [-] RCTMDA1 8.391 1.177 0.142 2.677 449.42 RCTMDB20 8.519 1.326 0.158 2.938 474.79 RCTMDA7 8.262 1.094 0.134 5.112 424.98 RCTMDV 8.103 1.073 0.134 10.359 441.53 RDENTMB3 -1.383 1.060 1.06 19.489 89.51 RCCT5 -1.352 1.042 1.042 40.080 137.96 material 20 Mn Mo Ni 5 5 - side grooved specimens CTR141 8.701 1.472 0.172 1.571 517.30 CTR111 9.995 1.445 0.145 1.169 507.46 CRMDB19A 8.328 1.480 0.180 3.410 318.28 CTR1 8.396 1.474 0.178 3.360 329.72 CTR15BA9 8.605 1.474 0.174 3.210 190.64 CTRMDC2 8.301 1.480 0.181 6.862 293.20 CTR21 8.206 1.482 0.183 7.005 208.68 CTR12BA9 8.321 1.480 0.180 6.833 288.50 CTR4BA9 8.627 1.474 0.173 6.388 230.35 CTRMDE9 8.509 1.476 0.176 6.557 217.89 CTR1BA9 (14.77) 1.326 0.068 1.228 1050.70 CTRMDO2 8.106 1.484 0.185 14.31 210.52 CTR12 8.102 1.484 0.185 14.33 126.44 CTR7AA2 8.315 1.480 0.180 13.68 229.69 CTR1BA7 8.332 1.480 0.180 13.63 200.96 - 45 Table 3.3: Constraint factors, T, Σy , fy, and normalisations factor, eq. (2-14), (b) aluminium alloys Al 2024-T351 and Al 2024-FC, smooth specimens material Al 2024-T351 designation T / σ∞ Σy-3D fy-3D R ref [-] [-] [-] [N/mm] R∞ = R∞ Rref [-] CT-50/0.5 5.57 1.104 0.183 6.46 27.0 CT-50/0.8 4 1.065 0.056 0.75 146.7 CT-100/0.7 11.36 1.163 0.099 4.01 37.4 SEB-50/0.5 0.19 1.135 0.139 4.78 31.4 SEB-100/0.5 0.16 1.116 0.139 9.40 31.9 MT-50/0.5 -1.23 1.042 1.042 35.25 18.2 MT-100/0.5 -1.22 1.032 1.032 71.09 18,0 MT-100/0.7 (-1.69) 1.060 1.060 38.17 14.7 material 4 (14.65) Al 2024-FC CT-50/0.5 5.74 1.104 0.179 0.328 386.6 CT-50/0.6 8.11 1.102 0.138 0.216 986.6 CT-50/0.7 11.36 1.087 0.092 0.105 2191.4 CT-100/0.3 1.27 1.053 0.284 1.538 188.6 CT-100/0.5 5.74 1.076 0.175 0.673 673.1 CT-100/0.7 11.04 1.062 0.094 0.221 2321.3 SEB-50/0.5 0.16 1.134 0.142 0.278 573.4 SEB-100/0.5 0.16 1.116 0.139 0.548 754.4 MT-50/0.5 -1.22 1.042 1.042 2.419 238.4 MT-50/0.7 -1.57 1.042 1.042 1.210 330.6 MT-100/0.2 -1.03 1.032 1.032 6.297 251.4 MT-100/0.5 -1.22 1.032 1.032 3.981 276.3 MT-100/0.7 (-1.57) 1.032 1.032 2.391 250.9 outside range of definition 1500 R ∞ [N/mm] R∞ [N/mm] - 46 - 1500 Al 2024 T351 C(T) M(T) Al 2024 FC C(T) M(T) SE(B) SE(B) 1000 1000 500 500 0 0 -5 a) 0 5 10 15 -5 b) T / σinf [-] 0 5 10 15 T / σinf [-] Fig. 3.18: Dependence of crack propagation energy, R∞, on normalised T-stress; 1500 b) Al 2024 FC Al 2024 T351 C(T) M(T) R ∞ [N/mm] R∞ [N/mm] a) Al 2024 T351, 1500 Al 2024 FC C(T) M(T) SE(B) SE(B) 1000 1000 500 500 0 1.00 a) 1.05 1.10 1.15 1.20 ΣY [-] 0 1.00 1.05 1.10 1.15 b) Fig. 3.19: Dependence of crack propagation energy, R∞, on plastic constraint factor; a) Al 2024 T351, b) Al 2024 FC 1.20 ΣY [-] - 47 - Finally, the normalisation of eqs. (2-13) and (2-14) is applied to all specimens, see Figs. 3.20 to 3.23. It affects the crack propagation energy, R∞, only. The respective values of Rref and R∞ are also summarised in Table 3.3. Some benefitial effects of this normalisation with respect to geometry independence are observed for the ferritic steel, 20 Mn Mo Ni 5 5, where crack initiation and propagation occurs under conditions of gross yielding, in particular for the larger C(T) specimens, W > 25 mm. Normalisation fails for the DE(T) and M(T) specimens withour side grooves, so that no transfer of JR-curves from C(T) to other specimen geometries as in Fig. 2.8 is possible. No data of sidegrooved M(T) specimens exist for this material. The small side-grroved C(T) specimens of W = 25mm (CTR141 and CTR111) and most notably the C(T) with the short ligament, a0/W = 0.8, (CTR1BA9) fall out of the scatterband of the rest, see Fig. 3.21. R / Rref [-] In the case of the aluminium alloys, where crack initiation and propagation occurs under conditions of small scale or contained yielding, normalisation appears to be helpful mainly for the M(T) specimens, see Figs. 3.22 and 3.23. Again, the C(T) specimens with a short ligament, a0/W = 0.7, fall significantly out of the scatterband of the rest after normalisation. This indicates that the crack propagation energy does not scale with the plastic limit load for small relative ligament sizes, (W-a0)/B. 2000 20 Mn Mo Ni 55 1500 1000 RCTMDA1 RCTMDB20 RCTMDA7 500 RCTMDV RDENTMB3 RCCT5 0 0 2 4 6 8 ∆a [mm] Fig. 3.20: Normalised dissipation rate, R ( ∆a) , for 20 Mn Mo Ni 5 5, not side grooved - 48 2000 R / Rref [-] CTR141 CTR111 20 Mn Mo Ni 55 - sg CTRMDB19A CTR1 1500 CTR15BA9 CTRMDC2 CTR21 CTR12BA9 1000 CTR4BA9 CTRMDE9 CTR1BA9 500 CTRMDO2 CTR12 CTR7AA2 CTR1BA7 0 0 2 4 6 8 ∆a [mm] Fig. 3.21: Normalised dissipation rate, R ( ∆a) , for 20 Mn Mo Ni 5 5, side grooved R / Rref [-] 300 Al 2024 T351 200 CT-50/0.5 CT-50/0.8 CT-100/0.7 100 SEB-50/0.5 SEB-100/0.5 MT-50/0.5 MT-100/0.5 MT-100/0.7 0 0 2 4 6 ∆a [mm] 8 Fig. 3.22: Normalised dissipation rate, R ( ∆a) , for Al 2024 T351 - 49 - R / Rref [-] 5000 Al 2024-FC CT-50/0.5 4000 CT-50/0.6 CT-50/0.7 CT-100/0.3 3000 CT-100/0.5 CT-100/0.7 SEB-50/0.5 2000 SEB-100/0.5 MT-50/0.5 MT-50/0.7 1000 MT-100/0.2 MT-100/0.5 MT-100/0.7 0 0 2 4 6 8 ∆a [mm] Fig. 3.23: Normalised dissipation rate, R ( ∆a) , for Al 2024 FC 3.3 Prediction of R-curves Only a limited number of R-curves are candidates for a successful transfer procedure as described in section 2.6, namely those which result in similar values of R∞ , see Table 3.3 and Figs. 3.20 to 3.23. Two examples for 20 Mn Mo Ni 5 5 and Al 2024 FC are picked out for this study, see Table 3.4: • The JR-curve of specimen CTR15BA9 (W = 50mm), Fig. 3-24a, is taken to "predict" the Rcurves of several larger C(T) specimens of the same relative crack length, a0 / W. The crack propagation energy, R∞pred , is calculated according to eq. (2-21), α is taken from the reference specimen, see Table 3.2a., and λ is determined in dependence on (W-a0) from Fig. 3.16b. • The JR-curve of specimen CT-100/0.3, Fig. 3-24b, is taken to "predict" the R-curves of several M(T) specimens. The crack propagation energy, R∞pred is calculated according to eq. (2-21) again, α is either (prediction #1) taken from the reference specimen, α = 6.5, or (prediction #2) as an average value over the M(T) specimens, α = 3.9, and λ = 109.4 is taken from the reference specimen, see Table 3.2b. A comparison between R∞ of the individual specimen and R∞pred gives a quantitative impression on the quality of the prediction. - 50 Table 3.4: Geometry data and parameter data used for a prediction of R-curves material 20 Mn Mo Ni 5 5 - side grooved specimens W Bn a0 / W R∞ R ref λpred R∞pred [mm] [mm] [-] [N/mm] [N/mm] [-] [N/mm] 50. 16. 0.62 612. 3.210 38.3 612. CTR21 100. 8. 0.61 1462. 7.005 76.3 1336. CTR4BA9 100. 40. 0.62 1471. 6.388 75.7 1218. CTRMDE9 100. 40. 0.61 1429. 6.557 76.3 1250. CTRMDO2 200. 4. 0.60 3014. 14.31 114.9 2728. CTR7AA2 200. 16. 0.61 3142. 13.68 113.6 2608. CTR1BA7 200. 40. 0.61 2740. 13.63 113.6 2599. designation CTR15BA9 material Al 2024 FC W B = Bn a0 / W R∞ R ref R∞pred [mm] [mm] [-] [N/mm] [N/mm] [N/mm] CT-100/0.3 100. 5. 0.30 290.1 1.538 290.1 MT-50/0.5 50. 5. 0.50 400.0 2.419 456.3 MT-100/0.2 100. 10. 0.20 1583.1 6.297 1187.8 MT-100/0.5 100. 5. 0.50 1100.0 3.981 750.9 MT-100/0.7 100. 5. 0.70 600.0 2.391 450.8 designation 1500 Jpl [N/mm] Jpl [N/mm] - 51 - 20 Mn Mo Ni 5 5 CTR15BA9 600 Al 2024 FC CT-100/03 1000 400 500 200 test test fit fit 0 0 (a) 0 2 4 6 8 10 ∆a [mm] 0 5 10 (b) 15 20 ∆a [mm] Fig. 3.25: Reference specimens for prediction of JR-curves a) 20 Mn Mo Ni 5 5 b) Al 2024 FC The predicted JR-curves are displayed in Figs. 3.25 and 3.26. • The JR-curves of the thin specimens CTR21 (W = 100mm, Bn = 8mm), CTRMDO2 (W = 200mm, Bn = 4mm), CTR7AA2 (W = 200mm, Bn = 16mm), are slightly underestimated, whereas The JR-curves of the thicker specimens CTR4BA9 (W = 100mm, Bn = 40mm), CTRMDE9 (W = 100mm, Bn = 40mm),, and CTR1BA7 (W = 200mm, Bn = 40mm) are satisfactorily well predicted. As plane strain conditions have been assumed for all side-grooved specimens, the underestimation of the JR-curves of the thin specimens could be expected. The respective normalisation has to account for the influence of the specimen thickness, obviously, as it does for the smooth specimens by eq. (2-21) and Fig. 2.6. 1500 J pl [N/mm] J pl [N/mm] - 52 - CTR21 1000 1500 CTR4BA9 1000 500 500 test test pred pred 0 0 0 2 4 6 8 0 10 2 4 6 1500 CTRMDE9 1000 1500 CTRMDO2 1000 500 500 test test pred pred 0 0 0 2 4 6 8 0 10 2 4 6 ∆a [mm] 1500 CTR7AA2 1000 500 8 10 ∆a [mm] J pl [N/mm] J pl [N/mm] 10 ∆a [mm] J pl [N/mm] J pl [N/mm] ∆a [mm] 8 1500 CTR1BA7 1000 500 test test pred pred 0 0 0 2 4 6 8 10 ∆a [mm] 0 2 4 6 8 10 ∆a [mm] Fig. 3.26: Predicted JR-curves for various C(T) specimens of material 20 Mn Mo Ni 5 5; α = 5.35 from CTR15BA9, λ(W-a0) from Fig. 3-16b, R∞pred from eq. (2-21) - 53 600 600 MT-100/0.2 J pl [N/mm] Jpl [N/mm] MT-50/0.5 400 400 200 200 test test pred 1 pred 1 pred 2 pred 2 0 0 0 5 10 15 20 0 5 10 ∆a [mm] 15 20 ∆a [mm] 600 600 MT-100/0.7 Jpl [N/mm] Jpl [N/mm] MT-100/0.5 400 400 200 200 test test pred 1 pred 1 pred 2 pred 2 0 0 0 5 10 15 20 ∆a [mm] 0 5 10 15 20 ∆a [mm] Fig. 3.26: Predicted JR-curves for various M(T) specimens of material Al 2024 FC; α = 6.5 (pred #1) from CT-100/0.3 or α = 3.9 (pred #2) average of M(T) specimens, λ = 109.4 from CT-100/0.3, R∞pred from eq. (2-21) - 54 • Realising the wide range of J-values, namely J(∆a=10mm) = 220N/mm for the reference C(T) specimen and J(∆a=10mm) = 370N/mm for the M(T)-50/0.5, the JR-curves of the M(T) specimens are satisfactorily predicted. The α-value of the reference specimen CT-100/0.3, which defines the initial slope of the JR-curves of the M(T) specimens, is rather high however, which results in a general overestimation of the JR-curves of the M(T) specimens, especially for the MT-100/0.5 and MT-100/0.7. A better prediction is obtained with α = 3.9, which is an average value over the M(T) specimens and similar to the respective average value over the C(T) specimens, α = 4.2. The "predictions" given in Figs. 3.25 and 3.26 are true predictions with respect to the stationary value, R∞, only. Either λ or α , both representing the transition region of ductile tearing, required additional information from the R(∆a)-curves of other specimens. No phenomenological approach has yet been found to scale the transition behaviour of ductile tearing. 4. Summary and outlook TURNER [TUR90] proposed the energy dissipatuion rate, R, as the "true driving force" for elasto-plastic fracture mechanics alternative to the J-integral, because it is consistent with incremental plasticity. This concept has been applied to a number of experimental JR-curves, which have been determined at the GKSS research centre for ferritic steels and aluminium alloys. The analysis of the numerous experimental data revealed, that all R(∆a)-curves could be characterised by three parameters, namely the initial value, R0 = R(∆a=0), the final stationary value or crack propagation energy, R∞, and a characteristic relative transition length, 1/λ. As semi-analytical expressions for JR(∆a)-curves can be obtained from R(∆a)-curves by integration, these three parameters together with an integration constant, the initiation value, Ji, characterise ductile tearing resistance both quantitatively and physically interpretable. The geometry dependence of fracture resistance can hence be characterised quantitatively in terms of these parameters. JR(∆a)-curves obtained by integration of R(∆a)-curves illustrate, that the shape of cumulative JR-curves is inherently geometry dependent and a power-law curve fit as, e.g., in [ASTM1820] is not physically based. The crack propagation energy, R∞, in particular, allows for a physically based extrapolation beyond the measured range of ∆a and also beyond the common "validity limits" of JR-curves. Geometry functions derived from plastic limit load expressions have been defined for normalisation of R(∆a)-curves, which covered some of the geometry effects, primarily for - 55 - materials of low strength but high toughness. As the dissipation rate includes both, the rate of global plastic strain energy, U«pl , and the rate of local work of separation in the process zone, U«sep , a normalisation by a limit load factor will be most successful, if the plastic work dissipated in the far field of the specimen or component per crack-extension increment is much greater that the local energy release rate at the crack tip. This could be verified by numerical simulations of ductile crack extension with a process zone model based on the concept of BARENBLATT, which allows for a splitting of global and local contributions to the energy dissipation rate. The normalisation by a limit load factor affects the whole R(∆a)-curve in the same way and, hence, scales the steady-state value, R∞, only. No phenomenological approach has yet been found to scale the transition behaviour of ductile tearing characterised by the initial value, R0, and the transition length, 1/λ.. The problem of geometry dependence of R-curves, which is crucial for fracture mechanics assessments of components, has been discussed intensively since decades, and the number of experimentally determined JR-curves as well as the number of recognised "constraint effects" has ever increased. A convincing and physically based solution has never been found, however. The concept of the dissipation rate does not give a final answer either, but it provides some approaches to a better physical understanding, what JR-curves actually are, how they can be characterised and parametrised, which are the reasons for "geometry effects" and how the latter can be quantified under certain conditions. If other existing JR(∆a)-data would be re-analysed according to this concept, this might finally lead to a systematic and quantitative treatment of geometry effects resulting in an engineering concept of fracture mechanics assessment for components. - 56 - 5. References [ASTM1737] ASTM E 1737-96: "Standard test method for J-integral characterization of fracture toughness", Annual Book of ASTM Standards, Vol. 03.01, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken (1998). [ASTM1820] ASTM E 1820-01: "Standard test method for measurement of fracture toughness", Annual Book of ASTM Standards, Vol. 03.01, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken (2002). [AUR90] AURICH, D. et al.: "Analyse und Weiterentwicklung bruchmechanischer Versagenskonzepte", Forschungsbericht 174, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin, 1990. [BAR62] BARENBLATT, G.I.: "The mathematical theory of equilibrium cracks in brittle fracture", Advances in Applied Mechanics 7 (1962), 55-129. [BRO89] BROCKS, W., KÜNECKE, G., NOACK, H.-D., and VEITH, H.: "On the transferability of fracture mechanics parameters to structures unisng FEM", Nucl. Engng. and Design 112 (1989), 1-14. [BRO92] BROCKS, W.: "Die Dissipationsrate als Rißwiderstand", Materialprüfung 34 (1992), 350-353. [BRO95] BROCKS, W., and SCHMITT:, W.: "The second parameter in J-R curves: constraint or triaxiality?", 2nd Symp. Constraint Effects, ASTM STP 1224 (M. KIRK und A. BAKKER, edts.), Philadelphia, 1995, 209-231. [BRO98] Brocks, W.: "Charakterisierung des Rißwiderstandes mit Hilfe der Energiedissipationsrate: Einflüsse von Material, Probenform und -größe", Technical Note GKSS/WMG/98/6, GKSS Research Centre, Geesthacht, 1998. [BRO00] BROCKS, W., SIEGMUND, TH.: "Effects of geometry and material on the energy dissipation rate", Fracture Mechanics: Application and Challenges, Proc. ECF 13, 6-9 September 2000, San Sebastian. [EWI72] EWING, D.J.F., and RICHARDS, C.E.: "The yield-point loads of single notched pinloaded tensile strips, J. Mech. Phys. Solids 22 (1974), 27-36. [GAR75] GARWOOD, S.J., ROBINSON, J.N. and TURNER, C.E.: "The measurement of crack growth resistance curves using the J-integral", Int. J. of Fracture 11 (1975), 528-530. - 57 - [GAR79] GARWOOD, S.J.: "Effect of specimen geometry on crack growth resistance", ASTM STP 677, American Society for Testing and Materials, 1979, 511-532. [GRI20] GRIFFITH, A.A.: "The phenomena of rupture and flow in solids", Phil. Trans. Roy. Soc. London A211 (1920), 163-198. [GUR77] GURSON, A. L.: "Continuum theorie of ductile rupture by void nucleation and growth: Part I - yield criteria and flow rules for pourous ductile media", J. Eng. Mater. Tech. 99 (1977), 2-15. [KAC71] KACHANOV, L.M.: "Fundamentals of the Theory of Plasticity", North-Holland Publication Company (1971). [KIM96] KIM, Y.-J., MCCLINTOCK, F.A., and PARKS, D.M.: "Yield locus in deep, single face cracked specimens under combined bending and tension, J. Appl. Mech. 63 (1996), 1045-1046. [KLE86] KLEMM, W., and KALTHOFF, J.F.: "Beschreibung des Werkstoffverhaltens bei schneller Rißausbreitung in Rohrleitungsstählen mit einem neu festgelegten Kennwert", Berichtsband der 18. Vortragsveranstaltung des DVM-Arbeitskreises Bruchvorgänge, Deutscher Verband für Materialforschung and -prüfung, Berlin, 1986, 191-203 [KOL93] KOLEDNIK, O.: "A simple model to explain the geometry dependence of J-∆acurves", Int. J. Fracture 63 (1993), 263-274. [KOL97] KOLEDNIK, O., SHAN, G., and FISCHER, F.D.: "The energy dissipation rate - a new tool to interpret geometry and size effects", Fatigue and Fracture Mechanics: 27th Vol, ASTM STP 1296 (R.S. PIASCIK. J.C. NEWMAN, and N.E. DOWLING, Edts.), American Society for Testing and Materials, Philadelphia 1997, 126-151 [LEE82] LEEVERS, P.S., and RADON, J.C.: "Inherent stress biaxiality in various fracture specimen geometries", Int. J. of Fracture 19 (1982), 311-325. [LIN91] LINK, R.E., LANDES, J.D., HERRERA, R. and ZHOU, Z.: "Something new in size and geometry effects for J-R curves", Defect assessment in Components, Fundamentals and Applications (Edts. J.G. BLAUEL, and K.-H. SCHWALBE), ESIS/EGF 9, Mechanical Engineering Publications, London, 1991, 707-721. [LIN97] LIN, G., KIM, Y.-J., and CORNEC, A.: "Fracture toughness of a constrained metal layer", Computational Materials Science (1997), 36-47. - 58 - [MEM92] MEMHARD, D., and KLEMM, W.: "Zusammenhang zwischen Rißlaufenergie and JRißwiderstandskurven", Berichtsband der 24. Sitzung des DVM-Arbeitskreises Bruchvorgänge, Deutscher Verband für Materialforschung and -prüfung, Berlin, 1992, 291-302. [MEM93] MEMHARD, D., BROCKS, W., and FRICKE, S.: "Characterization of ductile tearing resistance by energy dissipation rate", Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct. 16 (1993), 1109-1124. [MEM94] MEMHARD, D., BROCKS, W., and FRICKE, S.: "Characterization of ductile tearing resistance by energy dissipation rate", Structural Integrity: Experiments - Models Applications (Hrsg. K.-H. Schwalbe and C. Berger), Vol. I, Proc. ECF 10, Engineering Materials Advisory Services Ltd., Warley, 1994, 149-158. [MIL88] MILLER, A.G.: "Review of limit loads of structures containing defects", Int. J. Pres. Ves. & Piping 32 (1988), 197-327. [NEE87] NEEDLEMAN, A., and TVERGAARD, V.: "An analysis of ductile rupture at a crack tip", J. Mech. Phys. Solids 35 (1987), 151-183. [NEE90] NEEDLEMAN, A.: "An analysis of decohesion along an imperfect interface", Int. J. Fracture 42 (1990), 21-40. [ODO91] O'DOWD, N.P., and SHIH, C.F.: "Family of crack-tip fields characterized by a triaxiality parameter", J. Mech. Phys. Solids 39 (1991), 989-1015. [RIC74] RICE, J.R.: "Limitations of small scale yielding approximations for crack tip plasticity", J. Mech. Phys. Solids 22 (1974), 17-26 [SCH84] SCHWALBE, K.-H., and HELLMANN, D.: "Correlation of stable crack growth with the J-integral and the crack tip opening displacement, effects of geometry, size, and material", Report GKSS 84/E/37, GKSS Research Centre Geesthacht, 1984. [SCH98] SCHWALBE, K.-H., et al.: "EFAM ETM 97 - the ETM method for assessing the significance of crack like defects in engineering structures", Report GKSS 98/E/6, GKSS Research Centre Geesthacht, 1998. [SHA89] SHAM, T.-L.: "The determination of the elastic T-term using higher order weight functions", Int. J. Fracture 84 (1989), 81-102. [SHE95] SHERRY, A.H., FRANCE, C.C., and GOLDTHORPE, M.R.: "Compendium of T-stress solutions for two and three dimensional cracked geometries", Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct. 18 (1995), 141-155. - 59 - [SHI91] SHIH, C.F., O'DOWD, N.P., and KIRK, M.T.: "A framework for quantifying crack tip constraint to surface flaws", ASTM-Symposium on Constraint Effects in Fracture, Indianapolis, 1991, ASTM STP ??. [SIE98] SIEGMUND, Th., BERNAUER, G., and BROCKS, W.: "Two models of ductile fracture in contest: porous metal plasticity and cohesive elements", Proc. ECF 12, Sheffield, 14.-18. Sept. 1998, Fracture from Defects (Edts. M.W. BROWN, E.R. DE LOS RIOS, K.J. MILLER), Vol. II, Engineering Materials Advisory Services Ltd, 1998, 933-938. [SIE99] SIEGMUND, TH., and BROCKS, W.: "Prediction of the work of separation and implications to modeling", Int. J. Fracture 99 (1999), 97-116. [SIE00a] SIEGMUND, TH., and BROCKS, W.: "The role of cohesive strength and separation energy for modeling of ductile fracture", Fatigue and Fracture Mechanics: 30th Vol, ASTM STP 1360 (Edts. K.L. JERINA and P.C. PARIS), American Society for Testing and Materials, 2000, 139-151. [SIE00b] SIEGMUND, TH., and BROCKS, W.: "A numerical study on the correlation between the work of separation and the dissipation rate in ductile fracture", Engineering Fracture Mechanics 67 (2000), 139-154. [SIE00c] SIEGMUND, TH., and BROCKS, W.: "Modeling crack growth in thin sheet aluminum alloys", Fatigue and Fracture Mechanics: 31st Vol, ASTM STP 1389 (Edts. G.L. HALFORD and J.P. GALLAGHER), American Society for Testing and Materials, 2000, 475-485. [SIG83] SIEGELE, D. and SCHMITT, W.: "Determination and simulation of stable crack growth in ADINA", Computers & Structures 17 (1983), 697-703. [STA00] STAMPFL, J., and KOLEDNIK, O.: "The separation of the fracture energy in metallic materials", Int. J. Fracture 101 (2000), 321-345. [SUM99] SUMPTER, J.D.G.: "An alternative view of R-curve testing", Engineering Fracture Mechanics 64 (1999), 161-176. [TUR90] TURNER, C. E.: "A re-assessment of ductile tearing resistance (Part I and II)",. Fracture Behaviour and Design of Materials and Structures (edt. D. FIRRAO), Vol. II, Proc. ECF 8, 1990, 933-949 and 951-968. [TUR94a] TURNER, C. E., and KOLEDNIK, O.: "Application of energy dissipation rate arguments to stable crack growth", Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 20 (1994), 1109-1127. - 60 - [TUR94b] TURNER, C. E., and KOLEDNIK, O.: "Simple test method for energy dissipation rate, CTOA and the study of size and transferability effects for large amounts of ductile crack growth", Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 20 (1994), 1507-1528. [TUR97] TURNER, C. E., and KOLEDNIK, O.: "A micro and macro approach to the energy dissipation rate model of stable ductile crack growth", Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 17 (1994), 1089-1107. [TVE82] TVERGAARD, V.: "Ductile fracture by cavity nucleation between larger voids", J. Mech. Phys. Solids 30 (1982). [WU88] WU, S.X., MAI, Y.W., and COTTERELL, B.: "Slip line field solutions for three-point notch bend specimens", Int. J. Fract. 37 (1988), 13-29. [XIA95] XIA, L., SHIH, C.F., and HUTCHINSON, J.W.: "A computational approach to ductile crack growth under large scale yielding", J. Mech. Phys. Solids 43 (1995), 389-413. [YUA96] Yuan, H., Lin, G., and Cornec, A.: "Verification of a cohesive zone model for ductile fracture", J. Mech. Phys. Solids 42 (1994), 1397-1434. - 61 - Appendix A1. ∆a) curves from JR-curves Re-evaluation of R(∆ Resistance curves for the dissipation rate can be re-evaluted from JR-curves measured on laboratory specimens [MEM92, BRO92]. The respective formula just inverts the procedure of calculating J from test data. If any other than the standard formulas have been applied for the Jevaluation, the re-evaluation of R(∆a) has to refer to the respective equation. A1.1. Bend type specimens, C(T) and SE(B) The value J(i) at a point corresponding to a(i), v(i), F(i) on the specímen load versus load-line displacement record is calculated from [ASTM1737, ASTM1820] J( i ) = Jel( i ) + Jpl( i ) , (A1-1) where the elastic part, Jel(i), results from the relation to the stress intensity factor Jel( i ) = and K(2i ) E′ with K( i ) = E E ′ = (1 − ν 2 ) E a f (i ) , ( BBn W ) W F( i ) for plane strain .. (A1-2a) (A1-2b) for plane stress Bn is the net section thickness for side grooved specimens, with Bn = B for specimens without side grooves. The plastic part, Jpl(i), is determined from the area under the load versus plastic load-line displacement record, η( i −1) Apl( i ) − Apl( i −1) a( i ) − a( i −1) Jpl( i ) = Jpl( i −1) + 1 − γ ( i −1) . Bn W − a( i −1) W − a( i −1) (A1-3) The geometry factors are 2.0 + 0.522 (1 − a / W ) η= 2.0 1.0 + 0.76 (1 − a / W ) γ = 1.0 for C(T) for SE(B) for C(T) for SE(B) (A1-4a) (A1-4b) The increment of area, ∆Apl = Apl( i ) − Apl( i −1) , for a crack growth increment, ∆a = a( i ) − a( i −1) , between lines of constant plastic displacement is - 62 - ) (F (A1-5) γ F( i ) + F( i −1) ∆vpl ∆a W − a( i −1) ∆Jpl = + Jpl( i −1) ( i −1) , 1 − γ ( i −1) η( i −1) W − a( i −1) η( i −1) ∆a 2 BN ∆a (A1-6) 1 2 (F )( ) ∆Apl = Apl( i ) − Apl( i −1) = (i ) + F( i −1) vpl ( i ) − vpl ( i −1) = 1 2 (i ) + F( i −1) ∆vpl . Rearranging the formula for Jpl yields from wich the dissipation rate is obtained according to eq. (2-1) for ∆a → 0, i.e. (i-1) → i, R = lim ∆a → 0 F∆vpl ∆Udis = lim , Bn ∆a ∆a → 0 Bn ∆a (A1-7) as W − a dJ pl γ R= + J pl . η da η (A1-8) A1.2. Tensile-type specimens, M(T) and DE(T) The value J(i) at a point corresponding to a(i), v(i), F(i) on the specímen load versus elongation record is calculated from [GAR75, SCH84] [ ] 2 K(2i ) (W − ai ) + K(2i −1) (W − ai −1 ) 2 ∆U * J( i ) = J( i −1) + + . Bn (2W − ai −1 − ai ) E ′ (2W − ai −1 − ai ) (A1-9) where the increment ∆U * for a crack growth increment, ∆a = a( i ) − a( i −1) , is determined from the area under the load versus load-line displacement record, v( i ) ∆U = * ∫ ( ) F d v − 12 F( i ) v( i ) − v( i −1) . v( i −1 ) (A1-10) The dissipation rate is again obtained according to eq. (2-1) for ∆a → 0, i.e. (i-1) → i, R = lim ∆a → 0 F∆vpl ∆Udis = lim , Bn ∆a ∆a → 0 Bn ∆a with Jpl = J − Jel = J − R = (W − a ) (A1-11) K2 as E′ dJpl . da (A1-12) - 63 - A2. Numerical differentiation and curve fitting If the JR-curves have to be converted into R(∆a) curves differentiation is necessary, eqs. (A1-8) and (A1-12). Numerical differentiation is delicate as it is sensitive to oscillations of data, especially, if the data result from experimental records. A specific logarithmic bevelling procedure for precursory smoothing and following differention has been applied for the JRcurves. R [N/mm] J pl [N/mm] As ln(x) goes to minus infinity for x → 0, a positive constant, c0, has to be added to the ∆a values before taking the logarithm. The logarithmic JR-curve, ln[J(∆a+c0)], is then approximated by a linear function, y = c1x + c2, by minimising the square of errors. If the the global shape of the curve after re-transformation, i.e. taking exp(y) and subtracting the added constant, ∆a = x - c0, coincides satisfactorily with the measured JR-curve, the fit is proper, see Fig. A2-1a, where the number of test points is ten times larger than displayed in the diagramme. In some cases, the global fit can be improved by changing the value of c0, which defines the initial point of the osculating curve or bevel used as some kind of carpenter's ruler in the following. The dissipation rate can be calculated according to eq (A1-8) with the derivative of the global fit curve, see Fig. A2-1b. CTR12 1000 1 .104 CTR12 8 .103 from global fit from local fit 6 .103 4 .103 500 test 2 .103 global fit local fit 0 0 5 10 15 0 0 5 ∆ a [mm] Fig. A2.1: Numerical curve fitting and differentiation (specimen CTR12); a) JR-curve b) dissipation rate 10 15 ∆a [mm] - 64 - Now, a local "n-point bevel" is conducted over the N test points of the JR-curve by calculating the fit parameters over n data points, n << N, starting with the first (global) test point, j = 1, and taking the first point, i = 1, and the corresponding slope of the local fit as the respective values for the global curve. The bevel is then shifted to the second data point, j = 2, and the procedure is repeated until the whole test curve has been passed through, i.e. j = N - n, see Fig. A2-1a, The missing data points, N - n < j ≤ N can be calculated by starting from the end of the curve. The value n of the "n-point bevel" depends on the specific shape of the curve, the density of data points and their distance, respectively. It is, hence, a second parameter determining the quality of the derivative of the JR-curve. The dissipation rate is again calculated according to eq (A1-8) with the derivative of the local fit curve, see Fig. A2-1b. - 65 - A3. ∆ a) curves Integration of R(∆ The differential equations (2-2) and. (2-5) for bend- or tensile-type specimens, respectively, can be integrated for a given R(∆a) curve to obtain a JR-curve [MEM93]. By introducing the normalised quantities x= J a a0 ∆a ∆a = + = x0 + , y = pl W W W W R∞ , r= R , R∞ (A3-1) and the abbreviations γ ( x) η( x ) r ( x ) r( x ) , qB ( x ) = , qT ( x ) = 1− x 1− x 1 − x , η( x ) = 2 + η1 (1 − x ) , γ ( x ) = 1 + γ 1 (1 − x ) p( x ) = (A3-2) the differential equations take the simple forms y ′ + p( x ) y = qB ( x ) for C(T) and SE(B) y ′ = qT ( x ) for M(T) and DE(T) (A3-3) with the general solutions y = e − ∫ p ( x ) dx [∫ q ( x)e B y = ∫ qT ( x )dx + y0 ∫ p ( x ) dx dx + y0 ] for C(T) and SE(B) for M(T) and DE(T) (A3-4) For arbitrary r(x), the integration has to be performed numerically. The integration constant y0 = J0pl = y( x 0 ) R∞ (A3-5) is determined from the initial condition at physical or technical crack growth initiation, J0pl = Jipl pl at ∆a = 0 or J0pl = J0.2 at ∆a = 0.2 mm, respectively. - 66 The function Jpl(∆a) now depends on the right hand sides of eqs. (A3-3), i.e. the function R(∆a). The simplest case is pure stationary crack growth, i.e. a constant release rate, r ( x ) = R R∞ = 1 . The respective solutions are • a logarithmic function for an M(T) specimen x y = y0 + r ∫ 1 − ξ dξ = y 0 x0 1 − x0 + ln 1 − x ,, (A3-6) • a straight line for an SE(B) specimen, x γ x η ξ γ y = exp − ∫ d ξ ∫ exp ∫ d ζ dξ + y0 x 0 1 − ξ x 0 1 − ξ x0 1 − ζ x x 1− x 1 1 − x 2(1 − x0 ) = = − ξ d y x + y 2 1 + ∫ ( ) 0 0 0 1 − ξ 1 − x0 x 0 (1 − ξ )2 x0 1 − x0 y = y0 x − x0 1− x +2 ,, 1 − x0 1 − x0 (A3-7) • and a sum of exponential functions for a C(T) specimen x γ (ξ ) x η(ξ ) ξ γ (ζ ) ξ ζ ξ y = exp − ∫ d ∫ exp ∫ d d + y0 ξ ξ ζ − − − 1 1 1 x0 x0 x0 γ (ξ ) 1− x ∫ 1 − ξ d ξ = ln 1 − x + γ ( x − x ) x 0 1 0 x0 x γ (ξ ) 1 − x −γ ( x − x ) 1 0 exp − ∫ d ξ = e − − 1 ξ 1 x 0 x0 ξ γ (ζ ) 1 − x γ (ξ − x ) 0 1 0 exp ∫ dζ = e 1 ζ 1 ξ − − x0 x γ 1 (ξ − x 0 ) x γ 1 (ξ − x 0 ) ξ γ (ζ ) η(ξ ) e e ∫x 1 − ξ exp x∫ 1 − ζ d ζ dξ = 2(1 − x0 )x∫ (1 − ξ )2 dξ + η1 (1 − x0 )x∫ 1 − ξ dξ 0 0 0 0 x x ∫ x0 x γ ξ−x γ 1ξ x e 1( 0 ) e γ 1ξ −γ 1 x 0 e d γ ξ − 2 dξ = e 1∫ 1−ξ (1 − ξ ) 1 − ξ x 0 x0 (by partial integration) x γ x−x 1 − x −γ 1 ( x − x 0 ) 2(1- x0 ) e 1 ( 0 ) e γ 1ξ −γ 1 x 0 y= e − 2 + (1 − x0 )(η1 - 2γ 1 )e d ξ y + 0 .. (A3-8) ∫ 1−ξ 1 − x0 1− x x0 - 67 The transient behaviour of R(∆a) curves can be fitted by the exponential function eq. (2-9), −λ x − x r( x ) = 1 + α e ( 0 ) . This function also allows for a closed form integration of eqs. (A3-3), in particular • for M(T) specimens x x −λ ξ − x r (ξ ) αe ( 0 ) 1 y= ∫ dξ + y0 = ∫ dξ + ∫ dξ + y0 1−ξ 1−ξ 1−ξ x0 x0 x0 x e − λξ 1 − x0 y = y0 + log + α e λx 0 ∫ dξ , , 1− x − ξ 1 x0 x (A3-9) • and for SE(B) x γ (ξ ) x η(ξ )r (ξ ) ξ γ (ζ ) y = exp − ∫ dξ ∫ exp ∫ dζ dξ + y0 , x 0 1 − ξ x 0 1 − ξ x0 1 − ζ x ∫ γ (ξ ) dξ 1− x ∫x 1 − ξ dξ = x∫ 1 − ξ = log 1 − x0 , 0 0 x p(ξ )dξ = x0 x x x 2(1 − x0 ) 2αe ( 0 ) (1 − x0 ) η(ξ )r (ξ ) 1 − x0 ξ ξ d d + dξ = 2 ∫ 1−ξ 1−ξ ∫ ∫ (1 − ξ )2 x0 x0 x 0 (1 − ξ ) −λ ξ − x x x 1 e − λξ λx 0 + − e = 2(1 − x0 ) x α 2 1 ( 0) 2 dξ ∫ 1 − ξ x 0 x 0 (1 − ξ ) =2 x x e − λx 0 e − λx e − λξ 1 − x0 dξ − 2 + 2(1 − x0 )αe λx 0 − +λ∫ 1− x 1−ξ 1 − x0 1 − x x0 x e−λ ( x − x0 ) 1− x 1 e − λξ x − x0 dξ . y = y0 +2 + 2(1 − x0 )α − +λ∫ 1 − x0 1 − x0 1 − x0 1−ξ 1− x x0 (A3-10) e cξ ∫ 1 − ξ dξ in eqs. (A3-8) to (A3-10) can be solved through substitution ζ = 1 − ξ x0 by an infinite series x The integrals 1− x 1− x e cξ e − cζ cζ (cζ )2 (cζ )3 c c d e d e log ξ = − ζ = − ζ − + − + −... ∫x 1 − ξ ∫ ζ 1 ⋅ 1! 2 ⋅ 2! 3 ⋅ 3! 1− x 0 1− x 0 0 x (A3-10) Due to the geometry functions γ(x) and η(x), the integrals are even more complicated for a C(T) specimen so that numerical integration is advisable.